476 



Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 



Dem Holz der Libanon-Zeder steht im anatomischen Bau nahe das 

 der Hemlockstannen [Tsuga Endl.), doch sind hier die Schheß- 

 hautscheiben der Tracheidentüpfelpaare nicht gelappt und die ;Quer- 

 tracheiden« in den Markstrahlkanton zahlreicher. Die auf Tsuga hetero- 

 phylla Sarg. [T. Mertensiana Carr.) aus dem westlichen Nordamerika 

 und 2\ diversifolia Maxim. (Japan) bezogene Alibildung bei Mayr*) zeigt 

 rötliches Kernholz. 



3. Ficlitenbolz. 

 Die Gemeine Fichte oder Rottanne, Picea excelsa Lk., ist von den 

 Pyrenäen bis nach Lappland und Kasan verbreitet, fehlt aber den süd- 

 lichen Halbinseln Europas 

 und ist auch auf den 

 britischen Inseln und in 



Dänemark ursprünglich 

 nicht einheimisch. 



Holz 2) gelblichweiß, 

 durchschnittlich heller als 

 Tannenholz, welches, mit 

 jenem verglichen, etwas 

 rötlich erscheint. Nor- 

 mal ohne gefärbten Kern, 

 doch mit (ziemlich spär- 

 lichen) Harzgüngen, die im 

 Spätholze auf Querscl mit- 

 ten helle, erst unter der 

 Lupe deutliche Pünktchen, 

 auf Längsschnitten schon 

 mit freiem Auge erkenn- 

 bare, oft gelbliche Streif- 

 chen bilden. — In seinen 

 technischen Eigenschaften 

 dem Tannenholze gleich oder überlegen, an der Luft weniger rasch ver- 

 grauend als dieses. Spezifisches Lufttrockengewiclit im großen Durch- 

 schnitt 0,45 3). 



Fig. 113. Querschnittsansicht aus dem Holze der Gemeinen 

 Fichte, Picea excelsa, mit zwei neteneiiiander liegenden, nur 

 durch einen Markstrahl m m getrennten Harzgängen J, 2S0/1. 

 Es bezeichnen die Buchstaben : t einzelne der Holzstrang- Trache- 

 iden, h Hoftüpfelpaare, x dünnwandige Zellen des im übrigen 

 dickwandigen »Epithels« der Harzgänge. Der Inhalt dieser 

 wurde durch Alkohol weggelöst. (Nach der Natur gezeichnet 

 von Wilhelm.) 



Mikroskopischer Charakter. Holzstränge mit Harzgängen, 

 diese von vorwiegend derb- bis dickwandigen Zellen umgeben (vgl. Fig. 1 1 3). 



1) Wald- und Parkhäume, p. 424 ff., Taf. X, Fig. 22. 



21 Vgl. die Abbildung 99 bei Mayr, Wald- u. Parkbäume, p. 318. — Über die 

 ungleiche Färbung des Holzes japanischer Fichlenarten vgl. Fujioka, 1. c. , p. 222. 

 Nach diesem Autor ist das Holz von Picea hondoensis Mayr (»Toki«) im Kerne meist 

 hell kirschrot. 



3) R. Hart ig, Holz der deutschen NadelwaldLäume, p. 87. 



